Antimonoxyd-Bleis und -Baryums mit salpetersaurem Kalium. 259 



türlichen Flächen noch erhalten geblieben sind, zeigen eine sehr 

 undulöse Auslöschung, die mit der Prismenkante einen Winkel 

 von 40° bildet. Es treten in solchen Schliffen unbestimmt be- 

 grenzte, ungefähr der Prismenkante parallele Streifen besonders 

 an den Rändern auf, welche in ihrer Auslöschung bis zu 15° 

 von der allgemeinen abweichen. Ausserdem beobachtet man 

 besonders an den Krystallenden unter einander parallele, 

 nach einer Seite keilförmig auslaufende, gegen die Basis 

 schwach geneigte Streifen, von denen abwechselnde ungefähr 

 ±j: zur Prismenkante auslöschen, die dazwischen liegenden 

 besitzen hingegen eine Auslöschungsschiefe von ca. 32° gegen 

 die Prismenkante. Schliffe, die dem Krystallinnern entnommen 

 sind, zeigen einen viel complicirteren Aufbau. Der Anblick, 

 den solche Präparate gewähren, ist ein sehr verschiedenartiger. 

 In Taf. II Fig. 3 ist ein derartiger Dünnschliff in einer Stellung 

 photographirt, dass die Prismenkanten einen Winkel von 45° 

 mit den Nicolhauptschnitten bilden. Eine gewisse Regelmässig- 

 keit im Aufbau besitzt nur der mittlere Theil des in leb- 

 haften Interferenzfarben erscheinenden Präparates. Man be- 

 merkt dort einen fast ganz dunkel erscheinenden Zwickel, 

 dessen schmälster Theil in jeder Stellung dunkel bleibt, während 

 er sonst in seinen verschiedenen Theilen ganz verschieden aus- 

 löscht. Auch in den andern Theilen des Krystalls wechselt 

 die Grösse der Auslöschungsschiefe, gegen die Prismenkante 

 gemessen, ungemein rasch. An dem oberen Ende bemerkt man 

 die bereits beschriebenen Streifen. Beobachtet man den schmäl- 

 sten Theil des Zwickels im convergenten Licht, so sieht man 

 einen ganz verschwommenen Balken, in den anderen Theilen 

 des Zwickels ist der Balken deutlicher und wird von farbigen 

 Rändern umsäumt. 



Da man in Schliffen senkrecht und parallel zur Verticalaxe 

 im convergenten Licht oft ein Bild wahrnahm, welches dem 

 eines zweiaxigen zu einer optischen Axe ungefähr senkrecht 

 geschnittenen Krystalls glich, so wurden Dünnschliffe nach 

 anderen Richtungen geschnitten, um eventuell die optische 

 Orientirung der die Krystalle aufbauenden Lamellen feststellen 

 zu können. In der That wurde mehrfach in Schliffen, welche 

 ungefähr 45° gegen die Verticalaxe geneigt in einer Zone 

 [0001 . 1010] geschnitten worden waren , an einigen Stellen 



17* 



